## PENGARUH LAMA PUTARAN MESIN PENGADUK BETON TERHADAP KUAT TEKAN BETON f’c 14.5 Mpa
Sichab Rabbani 1 , Rasio Hepiyanto 2
1 Program Studi Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Islam Lamongan
2 Dosen Fakultas Teknik Sipil Universitas Islam Lamongan
Email: sichabRB@gmail.com , waringinmegah_rasio@yahoo.com

## ABSTRAK
Berdasarkan  sifat  –  sifat  beton  yang  bervariasi  maka  diperlukan  penelitian  untuk  mengetahui adanya  pengaruh  waktu  pengadukan  campuran  beton  terhadap  kuat  tekan  beton.  Lama  pengadukan campuran  beton  yang  dimaksud  adalah  banyaknya  waktu  yang  digunakan  untuk  mencampur  adukan beton dalam satuan menit. Percobaan yang dilakukan menggunakan mesin adukan beton dengan waktu putaran selama 5, 10, 15, 20, 25, dan 30 menit. Metode analisa data dimulai dengan penyelidikan bahan semen, agregat kasar dan halus. Percobaan tersebut yang dilakukan di laboratorium Universitas Islam Lamongan, dengan menggunakan mesin molen untuk pencampuran beton dan benda uji di tes dengan alat uji kuat tekan beton. Dari pengujian kuat tekan beton didapat hasil kuat tekan beton dengan waktu putaran selama 5, 10, 15, 20, 25, dan 30 menit  berturut-turut sebesar 15,366 MPa, 17,021 MPa, 15,839 MPa, 15,603 MPa, 16,076 MPa, 15,603Mpa pada umur 28 hari. Berdasarkan pengujian tersebut kuat tekan beton tertinggi didapat pada pengadukan selama 10 menit dengan kuat tekan beton sebesar 17,021 Mpa atau sebesar 16,872% dari beton normal.
Kata kunci :  Lama adukan beton, beton, kuat tekan.

## ABSTRACT
Based on the various properties of concrete, it is necessary to investigate the effect of mixing time of  concrete  mixture  on  the  compressive  strength  of  concrete.  The  length  of  stirring  of  the  concrete mixture  in  question  is  the  amount  of  time  spent  mixing  the  concrete  in  minutes.  The  experiment  was performed using a concrete mixing machine with stirring times of 5, 10, 15, 20, 25, and 30 minutes. The method  of  data  analysis  begins  with  the  investigation  of  cement,  coarse  and  fine  aggregates.  The experiment was conducted at the laboratory of Lamongan Islamic University, using molen machine for mixing  concrete  and  test  specimens  in  test  with  concrete  compressive  strength  test.  From  concrete compressive strength test, concrete compressive strength with rotation time for 5, 10, 15, 20, 25 and 30 minutes were 15,366 MPa, 17,021 MPa, 15,839 MPa, 15,603 MPa, 16,076 MPa, 15,603Mpa at age 28 days. Based on the test, the highest compressive strength of concrete  was obtained on stirring for 10 minutes with a compressive strength of 17,021 Mpa or 16.872% of normal concrete.
Keywords : Long mix of concrete, concrete, compressive strength

## I. PENDAHULAN
Beton  adalah  bahan  yang  diperoleh  dari mencampur  semen,  pasir,  agregat  kasar  atau batu  pecah,  air,  yang  mengeras  menjadi  benda padat. Sebagai bahan konstruksi, beton saat ini lebih  banyak  digunakan  dibandingkan  bahan kayu  dan  bahan  lainnya.  Bahan  kayu  sebagian besar  untuk  bekisting  dalam  pembuatan konstruksi  beton.  Perkembangan  teknologi beton saat ini telah mengalami kemajuan pesat dengan  adanya  bahan  tambahan  yang  dapat mendukung  sifat  –  sifat  beton,  menambah  dan memperbaiki  sifat  beton  sesuai  dengan  sifat beton yang diinginkan. Sifat – sifat beton dapat
bervariasi,  hal  ini  tergantung  pada  pemilihan bahan – bahan dan campuran yang digunakan.
Berdasarkan  sifat  –  sifat  beton  yang bervariasi  maka  penulis  tertarik  melakukan penelitian  ini  untuk  mengetahui  adanya pengaruh sebab akibat lama waktu pengadukan campuran  beton  terhadap  kuat  tekan  beton. Lama  pengadukan  campuran  beton  yang dimaksud  adalah  banyaknya  waktu  yang digunakan  untuk  mencampur  adukan  beton dalam satuan menit, Percobaan yang dilakukan mengacu  pada  SNI  03-2458-1991 pengujian slump dan kadar udara keduanya dimulai paling lama  5  menit  setelah  pengadukan  kembali.
Sesudahnya  itu  lama  waktu  pengadukan  mulai dihitung  dengan  menggunakan Stopwatch , sesuai  dengan  lama  waktu  pengadukan  yang ditentukan.  Penelitian  ini  berupa  percobaan yang  dilakuakan  dengan  menggunakan  lama waktu  perputaran  pengadukan  beton  dengan mesin  adukan  beton  yang  menggunakan  lama waktu  putaran  selama  5,  10,  15,  20,  25,  30 menit,  karena  dalam  waktu  5  menit  material dalam  adukan  beton  (Molen)  sudah  tercampur sepenuhnya.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahuai  lama  putaran  adukan  beton terhadap  kuat  tekan  beton,  yang  dilakukan dilaboratorium Fakultas Teknik Sipil
Universitas Islam Lamongan (Unisla).

## METODE PENELITIAN Rancangan Penelitian
Penelitian ini mengunakan metode eksperimen  yaitu  penelitian  dengan  percobaan langsung  di  Laboratorium  Universitas  Islam Lamongan  (Unisla)  yang  bertujuan  untuk mengetaui pengaruh lama putaran menggunakan  adukan  mesin  molen  selama  5, 10,  15,  20,  25,  30  menit  terhadap  kuat  tekan beton f’c 14,53 Mpa.
Proses Perawatan Beton (Curing ) A. Tujuan Mencegah penguapan air di dalam spesi beton B. Cara Pelaksanaan
Menurut  PBI  1971  pasal  6.4  hal  58, perawatan beton dilakukan:
 Untuk  mencegah  penguapan  selama paling  sedikit  2  minggu  atau  14  hari, beton  harus  dibasahi  terus  -  menerus dengan  menutupinya  dengan  karung  – karung basah
 Perawatan dengan uap bertekanan tinggi, uap yang bertekanan udara luar,
pemanasan  atau  proses  –  proses  lainnya dapat  dipakai  untuk  mempersingkat waktu pengerasan Dalam  praktikum  beton  ini,  curing dilaksanakan  dengan  cara  merendam beton  dalam  bak  yang  berisi  air  sampai waktu  pengetesan.  Proses  perawatan (curing) ini dilakukan sehari atau 24 jam setelah proses pencetakan beton.
Langkah – langkah proses perawatan (curing) :
1. Setelah  24  jam  dari  proses  pencetakan beton,  cetakan  beton  dibuka  perlahan  –
lahan  dan  beton  uji  silinder  beton diambil.
2. Benda uji silinder beton diletakkan dalam suatu bak air, dan dibiarkan sampai sehari sebelum waktu pengetesan untuk dikeluarkan dari bak (pengeringan).
3. Pada  waktu  pengetesan,  benda  uji  yang telah dikeluarkan dari bak dan mengering ditimbang  beratnya.  Setelah  itu  diukur dimensinya.
4. Kemudian benda uji di capping/diratakan dengan  larutan  belerang  pada  bidang tidak rata.
5. Permukaan  yang  di  capping  dari  benda uji diletakkan di atas, dan benda uji siap dites.
Langkah tersebut berlaku untuk benda uji yang berumur 3, 7, 14, dan 28 hari.

## Diagram alir penelitian
Diagram  alir  adalah  urutan  –  urutan kegiatan  penelitian, meliputi pengmpulan data, proses  rekayasa,  pengujian  semple  dan diteruskan dengan penarikan kesimpulan, untuk lebih  jelasnya,  mengenai  bagian  tahapan- tahapan pengerjaan penelitian dapat diperhatikan pada skema alur dibawah ini :
Gambar 1 Diagram Alir Penelitian
Penyiapan Agregat Mulai Persiapan Material Semen Air Gregat Kasar Agregat Halus Pengujian Lulus Syarat ASTM Mix Design Pembuatan benda Uji Beton Perawatan (Curing) Cara Perendaman Pengujian Benda Uji (Kuat Tekan Beton) Analisa & Pembahasan (Grafik & Tabel) Selesai

## HASIL DAN PEMBAHASAN Kuat Tekan Beton
Pengertian  kuat  tekan  beton  adalah besarnya  beban  per  satuan  luas,  yang menyebabkan  benda  uji  beton  hancur  bila dibebani  dengan  gaya  tekan  tertentu  yang  di hasilkan  oleh  mesin  tekan.  Kuat  desak  beton merupakan sifat yang terpenting dalam kualitas beton  dibanding  dengan  sifat-sifat  lain. Kekuatan  desak  beton  di  tentukan  oleh pengaturan  dari  perbandingan  semen,  agregat
kasar dan halus, air dan sebagai jenis campuran. Perbandingan dari air semen merupakan faktor utama  dalam  menentukan  kekuatan  beton. Semakain  rendah  perbandingan  air  semen, semakin tinggi kekuatan desaknya.

## Pengujian Kuat Tekan
Pengujian  Kuat  Tekan  Beton  dilakukan pada  umur  3  hari,  7  hari  dengan  menggunakan silinder berukuran 15cm x 30cm masing-masing sebanyak 3 buah Pengujian Kuat Tekan.

## Tabel  1. Hasil Kuat Tekan Beton Umur 7 Hari
Kode Beton (Menit) Ukuran (Cm) Luas Penampang (Cm) Umur (hari) Berat (kg) Volume Silinder Beton (m 3 ) BJ Beton (kg/m 3 ) Tekana n Hancur 7 Hari (kg) Hasil Uji Tekan sb’I (kg/cm 2 ) Uji kuat tekan (mpa) rata-rata kuat tekan (mpa) Beton Manual F 15-30 176,625 7 12,235 0,0053 2308.49  20000 113,23 9,22 9,68 Beton Manual F 15-30 176,625 7 12,124 0,0053 2287.55  19000 107,57 8,76 Beton Manual F 15-30 176,625 7 12,260 0,0053 2313.21  24000 135,88 11,06 B 5 Menit F 15-30 176,625 7 11,680 0,0053 2203.77  20000 113,23 9,22 9,99 B 5 Menit F 15-30 176,625 7 11,975 0,0053 2259.43  20000 113,23 9,22 B 5 Menit F 15-30 176,625 7 11,750 0,0053 2216.98  25000 141,54 11,52 B 10 Menit F 15-30 176,625 7 12,020 0,0053 2267.92  23000 130,22 10,60 11,06 B 10 Menit F 15-30 176,625 7 12,275 0,0053 2316.04  24000 135,88 11,06 B 10 Menit F 15-30 176,625 7 12,340 0,0053 2328.30  25000 141,54 11,52 B 15 Menit F 15-30 176,625 7 12,305 0,0053 2321.70  20000 113,23 9,22 10,30 B 15 Menit F 15-30 176,625 7 12,030 0,0053 2269.81  24000 135,88 11,06 B 15 Menit F 15-30 176,625 7 12,135 0,0053 2289.62  23000 130,22 10,60 B 20 Menit F 15-30 176,625 7 12,170 0,0053 2296.23  21000 118,90 9,68 10,14 B 20 Menit F 15-30 176,625 7 12,210 0,0053 2303.77  20000 113,23 9,22 B 20 Menit F 15-30 176,625 7 12,125 0,0053 2287.74  25000 141,54 11,52 B 25 Menit F 15-30 176,625 7 12,240 0,0053 2309.43  24000 135,88 11,06 10,45 B 25 Menit F 15-30 176,625 7 12,345 0,0053 2329.25  20000 113,23 9,22 B 25 Menit F 15-30 176,625 7 12,230 0,0053 2307.55  24000 135,88 11,06 B 30 Menit F 15-30 176,625 7 11,805 0,0053 2227.36  20000 113,23 9,22 10,14 B 30 Menit F 15-30 176,625 7 12,455 0,0053 2350.00  24000 135,88 11,06 B 30 Menit F 15-30 176,625 7 12,515 0,0053 2361.32  22000 124,56 10,14
Sumber : Hasil penelitian.

## Tabel 2 Hasil Kuat Tekan Beton Umur 28 Hari
Kode Beton (Menit) Umur (hari) Nilai Korelasi Tegangan Hancur (kg/cm 2 ) Te. 28 Hari Hancur (kg/cm 2 ) Teg. Hancur 28 Hari (mpa) Rata-rata kuat tekan (mpa) Beton Manual 7 Hari 0,65 113,23 174,207 14,184 14,89 Beton Manual 7 Hari 0,65 107,57 165,496 13,475 Beton Manual 7 Hari 0,65 135,88 209,048 17,021 B 5 Menit 7 Hari 0,65 113,23 174,207 14,184 15,37 B 5 Menit 7 Hari 0,65 113,23 174,207 14,184 B 5 Menit 7 Hari 0,65 141,54 217,758 17,731 B 10 Menit 7 Hari 0,65 130,22 200,338 16,312 17,02 B 10 Menit 7 Hari 0,65 135,88 209,048 17,021 B 10 Menit 7 Hari 0,65 141,54 217,758 17,731 B 15 Menit 7 Hari 0,65 113,23 174,207 14,184 15,84 B 15 Menit 7 Hari 0,65 135,88 209,048 17,021 B 15 Menit 7 Hari 0,65 130,22 200,338 16,312 B 20 Menit 7 Hari 0,65 118,90 14,894 14,894 15,60 B 20 Menit 7 Hari 0,65 113,23 14,184 14,184 B 20 Menit 7 Hari 0,65 141,54 17,731 17,731 B 25 Menit 7 Hari 0,65 135,88 17,021 17,021 16,08 B 25 Menit 7 Hari 0,65 113,23 14,184 14,184 B 25 Menit 7 Hari 0,65 135,88 17,021 17,021 B 30 Menit 7 Hari 0,65 113,23 14,184 14,184 15,60 B 30 Menit 7 Hari 0,65 135,88 17,021 17,021 B 30 Menit 7 Hari 0,65 124,56 15,603 15,603
Sumber : Hasil penelitian
Dari tabel 2 hasil kuat beton pada umur 28 hari dapat disimpulkan :
Beton  Manual   rata-rata kuat tekan   14,89 Mpa sudah memenuhi atau sesuai Beton  5  menit  rata-rata  kuat  tekan  15,37  Mpa sudah memenui atau sesuai Beton 10 menit rata-rata kuat tekan 17,02 Mpa sudah memenui atau sesuai Beton 15 menit rata-rata kuat tekan 15,84 Mpa sudah memenui atau sesuai Beton 20 menit rata-rata kuat tekan 15,60 Mpa sudah memenui atau sesuai Beton 25 menit rata-rata kuat tekan 16,08 Mpa sudah memenui atau sesuai
Beton 30 menit rata-rata kuat tekan 15,60 Mpa sudah memenui atau sesuai

## KESIMPULAN
Kuat  tekan  beton  tertinggi  didapat  pada pengadukan selama 10 menit dengan kuat tekan beton  sebesar  17,021  Mpa  atau  sebesar 16,872%  dari  beton  normal,  kuat  tekan  beton menurun  pada  lama  pengadukan  di  atas  10 menit  dan  menjadi  stabil  pada  rata-rata  kuat tekan  15,603  Mpa  atau  sebesar  15,454%  dari beton normal.

## Saran
Berdasarkan  kesimpulan  dan  berbagai pembahasan  yang  sudah  dikemukakan  dalam bab – bab sebelumnya, maka penulis mencoba untuk memberikan beberapa saran :
Untuk  mendapatkan  kekuatan  tekan  yang direncanakan ( 14,53 Mpa ) dapat menggunakan  campuran  beton  dengan  slump 12  cm  dan  slump  14  cm,  Sebaiknya  tidak menggunakan  slump  8  karena  susahnya pengerjaan  pengecoran  apabila  menggunakan slump  8,  Jika  dengan  slump  12  dan  slump  14 dikehendaki  mutu  beton  lebih  tinggi  daripada penelitian ini. disarankan penelitian lebih lanjut tentang  penggunaan  bahan  yang  bukan air,agregat  maupun  semen  yang  di  tambahkan ke  dalam  campuran  sesaat  atau  selama pencampuran.

## DAFTAR PUSTAKA
Affandy,  Nur  Azizah,  2014 ,  Buku  Pedoman Pratikum  Bahan  Beton, Program Studi Teknik Sipil Universitas Islam Lamongan, Lamongan.
Alfredo, Marcin, 2012, Studi Kuat Tekan Beton
Normal  Mutu  Sedang  Dengan
Campuran Abu Sekam Padi ,
Fakultas  Teknik  Sipil  Universitas
Indonesia, Depok.
Badan Standarisasi Nasional, 2002, Tata Cara Perhitungan  Struktur  Beton  Untuk Bangunan  Gedung ,  SNI  03-2847- 2002, BSN, Bandung.
Dumyati,  Ahmad,  2015, Analisis  Penggunaan Pasir  Pantai  Sampur  Sebagai
Agregat  Halus  Terhadap  Kuat Tekan  Beton ,  Jurusan  Teknik  Sipil Universitas Bangka
Belitung,
Bangka Belitung. Fatmawati,  Ninik,  2012, Studi  Eksperimental Kuat Tekan Beton Terhadap Variasi Penambahan Natrium Klorida (Nacl) , Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta.

## Halaman ini sengaja dikosongkan